386 
W. C. Röntgen 
verfahren. In der zweiten Kolumne der folgenden Tabelle 4 
sind die von Herrn Nernst in seiner Abhandluns:; Unter- 
sucbungen über die spezifische "Wärme bei tiefen Temperaturen 
(Berl. Akad. der iss., 1911, p. 494) angeführten Werte der 
Atom wärmen des Diamants, wie sie im Temperaturintervall von 
t = — 70?7 bis t = 1058?9 von H. F. Weber und bei tieferen 
Temperaturen von t — — 53° bis t — — 241° von Herrn Nernst 
beobachtet wurden, angegeben. Daneben in der dritten Kolumne 
stehen Werte des Produktes eines für den gewünschten Ver- 
gleich passend gewählten konstanten Faktors m und von dem 
Ausdehnungskoeffizienten a, wie er sich aus der Thiesenschen 
Formel mit e — 2.47 für das von uns gewählte Temperatur- 
gebiet berechnet. 
Tabelle 
. 11 ^ . Atomwärme 
Absol. rempei*atur 
A» . 
1169° 
5.45 
413° 
2.66 
358° 
2.12 
331° 
1.84 
306» 
1.58 
284° 
1.35 
262« 
1.14 
232° 
0.86 
221 ° 
0.74 
209° 
0.66 
205° 
0.62 
92° 
0.03 
00 
00 
0 
0.03 
42° 
0.00 
30° 
0.00 
Aus dieser Tabelle 
wird man 
m X Ausdehnungskoeffizient 
III X a 
2.44 
2.01 
1 .65 
1.37 
1.13 
0.83 
0.74 
0.63 
0.62 
O.O 85 
0.076 
erkennen können, daß aller- 
dings in dem Intervall von etwa f = 0° bis ^ = — 68° die Grün- 
eisensche Beziehung mit ziemlicher Genauigkeit zutrifft; auch 
wird man wohl zugeben wollen, daß sich dieses Gebiet der 
Übereinstimmung vielleicht als noch etwas weiter nach tieferen 
Temperaturen hin ausgedehnt ergeben würde, wenn dort Be- 
obachtungen über spezifische Wärme vorlägen. 
